236 



ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



cion S también determinada, solicitado por un fuerza cualquiera 

 P, que no llegue á producir la enervación de la sustancia, pa- 

 rece que sea fácil determinar el valor del coeficiente E ; pero cuando 

 se vá al acto práctico se encuentran dificultades serias ^ debidas 

 especialmente á la poca homogeneidad de las maderas. 



No son muchas las esperiencias que he podido hacer hasta ahora á 

 este respecto por falta de aparatos convenientes, y he tenido que ser- 

 virme en parte de las que ha ejecutado, aunque en condiciones tam- 

 bién no muy favorables, el Ingeniero D. Juan Medici. Con todo eso, 

 se verá, parangonando los números obtenidos con los análogos rela- 

 tivos á la compresión y flexión, que ellas son bastante satisfactorias. 



Los coeficientes de elasticidad que he sacado, se refieren á mu- 

 chas medias, sea que se trate de máximas ó mínimas : varian en- 

 tre 2,010 kilogramos y 510 kilogramos por milímetro cuadrado, mien- 

 tras los obtenidos por varios autores 3^ relativos á maderas de otras 

 partes, varian entre 1,800 y 500 kilogramos. 



Los mismos experimentos, aumentando las cargas hasta el lí- 

 mite de rotura, me han servido para determinar el coeficiente R 

 de resistencia á la rotura, usando de la fórmula 



P = RS (2) 



en la cual P representa la carga límite del prisma con sección 

 transversal S. Pero los valores obtenidos, contra toda espectativa, 

 han sido menos satisfactarios de los anteriores, como se podrá ver 

 fácilmente, parangonándolos con los análogos relativos á la com- 

 presión y flexión. 



MÓDULOS 

 DE LA ELASTICIDAD lONGITDDlMl 



relativos á la tensioii en 

 kilogramos por milímetro cuati". 



MÁXIMO MEDIO MÍNIMO 



Algarrobo negro . . . 

 Canela ó pal© canela 



Cedro 



Curupay 



Lapacho 



Naranjo 



Ñandubay 



Palo santo 



Quebracho colorado. 

 Quebracho blanco. . 



Sauce blanco 



Tatané blanco ..... 

 Urundey 



571 

 1481 

 1620 

 2420 

 1875 

 1914 

 2010 

 1149 

 1669 

 601 

 670 

 1159 

 1487 



560 



940 



1580 



2097 



1557 



1180 



1540 



1004 



1269 



438 



648 



1218 



1078 



COEFICIENTES 

 DE RESISTENCIA Á LA ROTURA 



por tensión en 

 kilogramos por milímetro ciiad". 



4te 40 



6 46 á 6ks 



5 16 á 4 20 



16 40 á H 38 



12 66 á 10 04 



13 54 



12 66 á 9 50 



43 77 á 10 75 



14 70 á 9 22 



7 10 á 5 10 

 4 57 



14 á 10 9 



11 90 á 41 07 



